600 



lichts schon eine freudige Ueberraschung, so musste die 

 Freude des Mineralogen noch grösser sein bei der Ent- 

 deckung, dass dieKrystalle zu den so seltenen einfachen 

 gehörten und meist die reine Form des Dodekaeders 

 (a : a : oo a) zeigten. Leider waren dieselben nur so 

 weit aus der Grundmasse emporgewachsen, dass gewöhn- 

 lich nur 4 Flächen ausgebildet waren. Diese hatten jedoch 

 eine solche Grösse, dass der vollständig ausgebildete Kry- 

 stall oft wohl mehr als 1 Zoll im Durchmesser hätte haben 

 müssen. Die Oberfläche der Krystalle war gewöhnUch zer- 

 rissen und etwas gewölbt, zeigte aber vollkommnen Diamant- 

 glanz. 



Folgende Eigenschaften sind noch zu bemerken: Farbe: 

 schwarz, Strich : gelblich weiss, undurchsichtig, Härte : zwi- 

 schen der des Kalkspaths nnd Flussspaths, specifisches Ge- 

 wicht: 4,07. Vor dem Löthrohr das allgemeine Verhalten 

 der Zinkblende. 



Die im hiesigen Laboratorio ausgeführte Analyse ergab 

 folgende Zusammensetzung : 





a 



b 



im Mittel 



Schwefel 



32,83 



33,25 



33,04 



Zink 



65,37 



65,41 



65,39 



Eisen 



1,24 



1,12 



1,18 



Kupfer 



0,11 



0,14 



0,13 



Cadmium 



0,70 



0'87 



0,79 



Antimon 



0,44 



0,63 



0,63 



100,69 101,42 101,06 

 Bei Analyse a wurde das Kadmium vom Kupfer durch 

 kohlensaures Ammoniak und das Eisen vom Zink durch 

 kohlensauren Baryt getrennt, bei b hingegen das Kadmium 

 vom Kupfer durch Cyankalium und Schwefelwasserstoffgas 

 und das Eisen vom Zink durch essigsaures Natron. 



2. Krystallisirtes Fahlerz von Andreasberg. 

 Der zur Untersuchung genommene ziemlich grosse 

 Krystall war mit mehreren Bleiglanzkrystallen auf Quarz auf- 

 gewachsen. Er zeigte die Combination des Tetraeders Va 

 (a : a : a) mit dem Trigontetraeder — ■ V2 (^^ : a : Yz s-) 

 und Dodekaeder (a : a : 00 a), wobei das Haupttetraeder 



